Kekuatan lentur komposit sandwich kayu bakal lambung perahu sebagai core dan polyester serat gelas sebagai skin
Azwar Yunus * , Saifuddin, Marzuki, Dahlul Arifin Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, 24301, Indonesia
* Email: azwaryunus@pnl.ac.id
Manuscript Received: December 05, 2019;  Accepted: February 18, 2020

## Abstrak
Penggunaan  kayu  sebagai  bahan  baku  perahu  nelayan  memiliki  beberapa  kelemahan  yaitu  kekuatan  dan ketahanan  air  yang  kurang  baik.  Akibatnya,  umur  pakai  perahu  tidak  ekonomis  sehingga  membutuhkan teknologi  material  komposit  sandwich.  Kayu  dilapisi  dengan  komposit  polyester  serat  gelas  pada  kedua permukaannya.  Tujuannya  untuk  meningkatkan  kekuatan  kayu,  memproteksi  penyerapan  air,  serta  melindungi paparan  matahari.  Hal  ini  menguntungkan,  karena  badan  perahu  tidak  perlu  dicat  dan  dilapisi  dengan  lapisan seng  pada  bagian  lambungnya  yang  selama  ini  sering  dilakukan  para  nelayan.  Artikel  ini  mengkaji  kekuatan lentur bahan komposit sandwich  menggunakan beberapa jenis kayu (Damar Laut dan Merbau serta Sengon dan Damasui) sebagai core , komposit polyester dan gelas sebagai skin . Specimen uji dibuat dengan metode hand lay up dengan  ketebalan core 8    mm  dan skin 1  lapisan  pada  masing  -  masing  permukaan  (1  mm)  kemudian dibentuk  mengikuti  standart  ASTM  C  1341.  Pengujian  lentur  menggunakan  Universal  Testing  Mechine Galdabini. Hasilnya menunjukkan bahwa  bahan core kayu Sengon (lunak) menghasilkan peningkatan kekuatan lentur yang sangat signifikan hingga 92 %  dibandingkan core kayu Damasui dengan peningkatan hanya 5.1.%. hasil  pengujian  juga  menunjukkan  bahwa  kekuatan  dipengaruhi  oleh  ikatan  pada  bagian  sambungan interface permukaan core dan skin yang  berhubungan  dengan  kemampuan  resin  berpenetrasi  ke  dalam  permukaan  kayu untuk  mengasilkan  sambungan  yang  baik  dan  padu.  sedangkan core kayu  Merbau  dan  Damar  Laut  proses sandwich    menghasilkan  peningkatan  kekuatan  lentur    sekitar  14  %.  Maka,  kayu  Sengon  yang  telah  dilapisi dengan komposit polyester serat gelas memenuhi syarat mekanik dan fisik sebagai bahan perahu. Demikian juga dengan ke 3 jenis kayu lainnya, kekuatan lenturnya juga mengalami peningkatan.
Kata kunci : kayu perahu, sifat mekanik, kekuatan lentur, komposit sandwich,  polyester  serat gelas.
The flexural strength of the combination of wood sandwich composite boat hull as a core and glass fiber polyester as a skin

## Abstract
Wood  as  raw  material  for  boat  making  has  some  limitation  for  mechanical  and  physical  properties.  The sandwich composite material technology will apply to solve the case, where the wood will be coated with glass fiber polyester composites on both surfaces to increase the strength, protect water absorption and sun exposure. So, the body of boat does not need to be painted and coated with a layer of zinc on the hull, which has often been done  by fishermen.  This  article  examines  the  flexural  strength  of  sandwich  composite  materials,  using  several types  of  wood  (Damar  Laut  and  Merbau  and  Sengon  and  Damasui)  as  cores  and  glass  fiber  polyester composites as skins. Specimens were produced by  hand lay-up method (core thickness of 8 mm and skin 1 layer on each surface) and preparing specimen according to ASTM C 1341. The results showed that the Sengon (soft) wood core material produced a very significant increase in flexural strength of up to 92% compared to Damasui wood cores that increase 5.1%. The strength is affected by bonding at the interface surfaces of the core and skin, which  is  related  to  the  ability  of  the  resin  to  penetrate  into  the  wood  surface  to  produce  a  good  and  coherent joint. Whereas Merbau and Damar Laut wood cores produces an increase in flexural strength around 14%. So the Sengon wood that has been coated with glass fiber polyester composites meets the mechanical and physical requirements as boat materials, as well as the other 3 types of wood, its flexural strength also increases.
Keywords: The wood of the boat, mechanical properties, flexural strength, sandwich composite, polyester of fiber glass.

## 1. Pendahuluan
Penduduk  Aceh  yang tinggal  di  daerah pinggir pantai, dominan  memiliki  mata  pencaharian sebagai nelayan tradisional. Mereka umumnya menggunakan „perahu  tradisional‟  berbahan  kayu  berukuran  kecil
yang  digerakkan  oleh  motor  penggerak  4.5  HP. Walaupun  ada  juga  yang  menggunakan  perahu ukuran  sedang  dengan  teknologi  terkini  dengan biaya  pengoperasian  yang  lebih  mahal.  Bahan  baku untuk  pembuatan  perahu  yang  berukuran  besar  dan perahu  berukuran  kecil  menggunakan  kayu  yang
berbeda.  Perahu  kecil  menggunakan  kayu  lunak, sedangkan  perahu  ukuran  besar  menggunakan  kayu yang  lebih  kuat  dan  keras.  Kedua  jenis  kayu memiliki kelemahan yaitu keterbatasan kekuatan dan rentan  terjadi  pengeroposan  dan  pelapukan  dalam lingkungan  akibat  terendam  air  dan  paparan matahari.  Oleh  karena  itu,  teknlogi  bahan  komposit sandwich  sangat  di  butuhkan  dalam  mengantisipasi hal tersebut.
Perahu  adalah  kenderaan  air  yang  digerakkan oleh  mesin  atau  dayung.  Lambung  perahu  adalah bagian utama dari struktur perahu dalam menghasilkan daya apung (bouyancy) serta berfungsi  untuk  mendukung  pembebanan  yang diterima  oleh  perahu  saat  beroperasi.  Lambung perahu  akan  menerima  tegangan  kombinasi  akibat hempasan  gelombang  laut  atau  arus  air  serta benturan.  Jenis  pembebanan  berupa  tegangan  tarik, tekan,  tekuk,  puntir  dan  impak.    Maka,  pembuatan perahu  harus  memperhatikan  beberapa  parameter yaitu  material  yang kuat  dan tangguh, struktur yang mempunyai  daya  tahan  lama,  ringan,  murah,  serta mudah  dalam  proses  pembuatannya.  Melalui pertimbangan  nilai  ekonomi  serta  kekuatan  yang moderat  serta  proses  pembuatan  yang  mudah  maka bahan  jenis  kayu  dan polymer yang  diperkuat  serat glass merupakan kandidat bahan  yang paling sesuai untuk digunakan sebagai bahan pembuat perahu [1]. Maka dalam penelitian  ini, penggabungan keduanya akan  diaplikasikan  dengan  kayu  berperan  sebagai bahan  utama  yang  diperkuat  dengan  polimer  resin polyester berserat  gelas  yang  sering  disebut  sebagai kayu komposit.
Penelitian sebelumnya telah dipelajari pengaruh proses sandwich pada beberapa jenis kayu bakal  perahu  kecil  jenis  Bayu  dan  Damasui    yang menunjukkan  bahwa  lapisan polyester serat  gelas dapat melindungi kayu sebagai core dari penyerapan air sehingga diperkirakan akan lebih awet dan tahan lama.  Demikian  juga  dengan  perbaikan  kekuatan lenturnya yang meningkat hingga rata-rata mencapai 35  %  pada  penggunaan  1  lapis  serat  gelas,  dan meningkat  dengan  penambahan  lapisan  serat  gelas. Serat  gelas  tipe woven  roving  (WR) menunjukkan superior  dibanding  serat  tipe chopped  strain  mat (CSM) sehingga lebih di rekomendasikan [2].
Para  periset  telah  melakukan  modifikasi kekuatan  kayu  untuk  meningkatkan  perilaku mekaniknya  melalui  penguatan  secara  ekternal  atau internal. Diharapkan kayu yang diperkuat serat gelas ini  dapat  menjadikan  kayu  lebih  superior  sehingga bisa digunakan dalam penggunaan  yang teknik yang rumit  seperti  kontruksi  bangunan  sipil,  transportasi, industri,  atau  penggunaan  dalam  bidang  kontruksi mesin dan dunia otomotif [3].  Penggunaan berbagai jenis  bahan core dalam  menghasilkan  komposit sandwich yang handal untuk aplikasi structural terus diteliti  dalam  menghasilkan  bahan core yang  baru (novelty) baik  bahan  alami  atau  bahan  sintetis
dengan  kekuatan  lentur,  kekuatan  tarik,  dan  geser yang semakin baik [4].
Salah  satu  yang  menjadi  menarik  untuk  dikaji adalah  penggunaannya  dalam  bidang  kelautan, dimana  selama  ini  kayu  menjadi  salah  satu  unsur material dengan porsi terbesar dipakai sebagai bahan dasar pembuatan lambung (hull) kapal para nelayan dalam  ukuran  yang  sedang  sampai  kecil  yang disebut  dengan  Perah.    Maka,  penguatan  kayu dengan  proses  sandwich  dengan  kayu  sebagai core akan  diperkuat  dengan  resin polyester serat  gelas dengan metode yang sesuai dan penyambungan yang tepat  serta  perlakukan  yang  benar  diharapkan  dapat meningkatkan  performansi  mekanik  dan  fisik  kayu sehingga dapat diandalkan sebagai bahan pembuatan perahu nelayan dengan kualitas tinggi [5].
Komposit serat gelas telah cukup sukses dalam memperkuat bahan kayu. Serat gelas  yang diperkuat resin polyester dilapisi  secara  eksternal  pada permukaan kayu melalui proses basah ( wet process ). Hasil  yang  diperoleh  adalah  terjadinya  peningkatan kekuatan  dan  kekakuan,  yang  diperoleh  melalui  uji bending,  dan  uji  impak.  Uji  bending  menunjukkan salah  satu  jenis test yang  menunjukkan peningkatan kekuatan  yang  lebih  baik  dibanding  test  Tarik.  Hal ini  mengingat  penguatan  terhadap  kayu  dilakukan pada  kedua  bagian  permukaannya  yang  efeknya akan  sangat  maksimal  bila  diperiksa  melalui  uji bending  sehingga  diperkirakan  uji  bending  menjadi lebih  akurat  dalam  menentukan  efeknya  dari penguatan  kayu  oleh  pelapisan  dengan  komposit serta glass [2].
Penelitian  ini  bertujuan untuk mempelajari dan membahas    kekuatan  lentur  dari  bahan  komposit struktural  sandwich  kayu  bakal  bahan  perahu sebagai core dengan  menggunakan skin dari  bahan komposit  polyester  yang  diperkuat  dengan  serat gelas.  Pengaruh  jenis  kayu  dan  peningkatan kekuatan  lenturnya  akibat  proses sandwich akan dikaji,  serta  kelayakan  dari  bahan core secara mekanik untuk mendapatkan bahan yang paling baik kekuatan lenturnya sebagai bahan pembuatan perahu nelayan.

## 2. Metodologi Penelitian
Komposit struktural sandwich dibuat menggunakan  kayu  keras  jenis  Damar  Laut  dan Merbau serta kayu lunak jenis Sengon dan Damasui sebagai  bahan core. Adapun skin akan  dibuat  dari bahan Resin Polyester tak jenuh BQTN 157-EX dan hardener ( peroxide )  sebagai  pengeras,  serta    serat gelas  jenis woven roving (WR). Spesimen uji dibuat dengan  metode hand  lay  up ,  dengan  ke4  jenis  kayu dipotong  dengan  ukuran  50  mm  x  30  mm  x  8  mm; pada  kedua  permukaannya  dibuat  lapisan  komposit polyester serat  gelas  masing  masing  1  lapis  (1mm). Selanjutnya, dikeraskan selama ± 24 jam, kemudian dibuatkan  spesimen  uji  mengacu  pada  standart ASTM  C  1341-06  dengan  L/d  16/1.  Spesimen dibentuk  menggunakan  mesin  Jiq  Saw.  Pengujian
lentur 3 point bending dilakukan dengan menggunakan  Universal  Testing  Mesin  (UTM) Galdabini  untuk  mengetahui  pengaruh  jenis  kayu sebagai  bahan core terhadap  kekuatan  lentur. Masing-masing  jenis  kayu  dilakukan  3  kali pengulangan  pengujian  dengan  mengambil  nilai rata-rata, sedangkan pengamatan fraktography patahan dan struktur makro menggunakan Mikroskop  optic  dan  kamera  digital.  Spesimen  uji bending tiga titik pada standart ASTM C 1341  – 06 L/d  = 16/1;  yaitu tebal (d) = 10 mm,  jarak  tumpuan (L) = 16 mm, panjang spesimen = 180 mm dan lebar spesimen = 25 mm [6].
Gambar 1 . Spesimen Uji Bending 3 titik
3. Hasil dan Pembahasan.
3.1. Pengaruh  Jenis  Kayu  terhadap  Kekuatan Bending Komposit Sandwich Kayu Polyester Serat Gelas
Ada  2  golongan  kayu  digunakan  yaitu  kayu golongan keras (Merbau dan Damar  Laut)  dan kayu golongan  lunak  (Sengon  dan  Damasui).  Masing masing  spesimen  uji  mengalami  3  kali  pengujian dengan  mengambil  nilai  rata-rata.  Kekuatan  lentur hasil pengujian bending ditunjukkan pada gambar 1.
Gambar  2 .  Kekuatan  lentur  beberapa  jenis  bahan kayu untuk pembuatan perahu
Gambar  2.  menjelaskan  bahwa  kayu  golongan keras  memiliki  kekuatan  lentur  yang    lebih  tinggi dibandingkan  kayu  lunak.  Kayu  keras  Merbau memiliki  kekuatan  yang  lebih  tinggi  hingga  16  % dibandingkan  dengan  kayu  keras  jenis  Damar  laut, sedangkan  kayu  lunak  jenis  Damasui  memiliki kekuatan  lentur  yang  lebih  tinggi  hingga  mencapai 60  %  dibandingkan  dengan  kayu  Sengon  dengan
kekuatan  lenturnya  sangat  rendah  dan  tidak  sesuai untuk penggunaan structural keteknikan.
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kekuatan lentur  bahan  kayu  adalah  melalui  proses sandwich dengan  membuat  lapisan  kulit    pada  permukaan kayu dengan menggunakan bahan komposit polyester serat  gelas  membentuk    bahan  yang  padu antara  kayu  sebagai core dan  komposit  polyester serat  gelas  sebagai skin ,  seperti  ditunjukkan  oleh gambar 3.
Gambar  3. Penampang  Komposit  Sandwich  kayu Polyester serat gelas (foto digital camera 1:1)
Peningkatan  kekuatan  lentur  bahan  kayu  cikal bakal  lambung  perahu  yang  telah  diperkuat  dengan lapisan komposit polyester serat gelas pada  masing- masing permukaannya membentuk struktural sandwich ditunjukkan pada gambar 4.
Gambar  4 .  Penigkatan  kekuatan  lentur  beberapa bahan  kayu  bakal  perahu  akibat  proses  sandwich dengan polyester serat gelas.
Gambar  4.  menjelaskan  bahwa  telah  terjadi penguatan yang cukup baik pada bahan kayu setelah dibentuk  menjadi  komposit  satruktural  sandwich. Kayu Lunak jenis Sengon dapat menghasilkan bahan komposit sandwich yang memiliki kekuatan bending di  atas  kayu  Damasui  yang  selama  ini  digunakan sebagai  bahan  baku  pembuatan  perahu  kecil. Kekuatan  bending  kayu  sengon  adalah  52  MPa meningkat  hingga  92  %  menjadi  99.8  MPa  setelah diperkuat  dengan  komposit  polyester  serat  gelas (sandwich).    Sehingga  kayu  Sengon  yang  diperkuat dengan  komposit polyester serat  gelas  (sandwich) sangat  memenuhi  syarat  untuk  dikembangkan sebagai bahan perahu nelayan, sedangkan kayu jenis Damasui,  peningkatan  kekuatannya  tidak  terjadi
25 10 180 Kayu (Inti) Polyester serat gelas (kulit) (Inti) Polyester serat gelas (kulit) (Inti)
secara  maksimal,  karena  terjadinya  pengelupasan (delaminasi)  pada  bagian  kulit  sehingga  efek penguatan  tidak  terjadi  secara  maksimal,  kekuatan bending  kayu  Damasui  adalah  86,9  MPa  meningkat sekitar 5 % menjadi 91.4 MPa.
Penggunaan  kayu  golongan  keras  jenis  Damar laut dan Merbau sebagai  bahan  inti ( core ) komposit sandwich  juga  menunjukkan  pengaruh  yang  besar dengan  kayu  Damar  Laut  yang  di- sandwich dengan polyester serat  gelas  menghasilkan  peningkatan kekuatan  bending  dari  106.7  MPa  menjadi  120.4 MPa  dengan  peningkatan  sekitar  13  %.  Demikian juga  dengan  kayu  jenis  Merbau  yang  memiliki kekuatan bending 121.2 MPa mengalami peningkatan  kekuatan  bending  sekitar  15  %  karena proses  sandwich  dengan  komposit polyester serat gelas  menjadi  139.7  MPa.  Dengan  demikian,  kayu golongan  keras  jenis  merbau  dan  damar  laut  yang sering  digunakan  sebagai  bahan  baku  pembuatan kapal  kayu  ukuran  besar  dapat  ditingkatkan kekuatannya  (bending)  hingga  ±  15  %  melalui proses  sandwich  dengan polyester serat  gelas,  di samping keuntungan lainnya seperti dapat melindungi kayu dari air dan sinar matahari.
3.2. Kekuatan  lentur  dan  Regangan  komposit struktural sandwich Kayu Lunak (core)
Kekuatan bending kayu sengon dan peningkatannya  setelah  dilakukan  proses  sandwich dengan polyester serat gelas akan ditampilkan secara lebih rinci pada gambar 3.4.
Gambar    5. Peningkatan  kekuatan  lentur  dan regangan kayu Sengon oleh proses sandwich dengan polyester serat gelas.
Kekuatan  bending  kayu  Sengon  paling  rendah di antara 4 jenis kayu yang di teliti 52 MPa sehingga tidak  cocok  untuk  kebutuhan  struktural  yang mensyaratkan kekuatan yang tinggi. Namun, setelah dilakukan  proses sandwich dengan  bahan  komposit polyester serat gelas, kekuatannya meningkat hampir mencapai  100  %  sehingga  cocok  digunakan  untuk kebutuhan  structural  seperti  bahan  baku  perahu nelayan.
Di samping kekuatan bending yang cukup baik, bahan ini juga menghasilkan regangan bending yang cukup  besar,  yang  mengindikasikan  bahwa  bahan cukup  ulet  atau  lentur  yang  mampu  menyerap  gaya yang  besar  sebelum  mengalami  kegagalan  akibat pengujian  bending  3  titik.  Di  samping  itu,  pola kegagalan  menunjukkan  bahwa  kayu  sebagai  inti dan  polyester  serat  gelas  sebagai  kulit  mengalami patah  secara  bersamaan  dan  tidak  ada  pengelupasan (delaminasi)  pada  bagian interface seperti ditunjukkan gambar 6.
Gambar  6. kegagalan specimen pengujian bending bahan  komposit  sandwich  kayu  Sengon polyester serat gelas
Pola kegagalan detail ditunjukkan oleh gambar 7.  yang  mengindikasikan  kekuatan  rekatan  yang sangat  baik  dan  padu  pada  bagian interface dengan bagian  kulit  berperan  sangat  maksimal  dan membentuk  ikatan  yang  padu  dengan  kayu  sebagai inti  sehingga  pada  beban  bending  maksimum specimen komposit sandwich kayu sengon polyester serat gelas patah secara bersamaan.
Gambar  7 .  Pola  kegagalan  specimen  komposit sandwich  kayu  Sengon polyester serat  gelas  oleh pengujian bending. (foto camera digital 2:1)
Proses  sandwich menggunakan  komposit polyester serat  gelas  tidak  memperlihatkan peningkatan  kekuatan  yang  memadai  untuk  bahan core  dari  kayu  lunak  jenis  Damasui.  Hal  ini  sangat berhubungan  erat  dengan  kualitas  sambungan  pada bagian interface .    Gambar  8.  mengindikasikan bahwa lapisan kulit polyester serat gelas mengalami pengelupasan  (delaminasi)  dari  permukaan  kayu damasui  sehingga  tidak  berperan  maksimal  dalam memberikan  penguatan.  Diperkirakan  bahwa  daya serap  resin  oleh  permukaan  kayu  Damasui  tidak sebaik  kayu  lunak  jenis  sengon  sehingga  kekuatan rekat interface tidak kuat.
Gambar  8. Tampilan  bentuk  kegagalan  specimen pengujian  bending  bahan  komposit  sandwich  kayu Damasui polyester serat gelas
3.3. Kekuatan dan Regangan lentur Kayu Keras (Damar  Laut  dan  Merbau)  sebagai  bahan Inti (core) komposit sandwich kayu polyester serat gelas.
Kekuatan  bending  dan  regangan  bending  kayu Damar  Laut    dan  peningkatannya  setelah  dilakukan proses  sandwich  dengan polyester serat  gelas  akan ditampilkan  secara  lebih  rinci  pada  gambar  9. Peningkatan kekuatan kayu Damar laut akibat proses sandwich  dengan polyester serat  gelas  adalah sekitar 13 % dengan  kekuatan kayu  bending Damar laut  meningkat  dari  106.7  MPa  menjadi  120.4  MPa (gambar  3.9).  Kegagalan  specimen  uji  bending menunjukkan  bahwa  bagian  kulit polyester serat gelas telah mengelupas (delaminasi) dari bahan kayu (inti)  yang  menyebabkan  penguatan  tidak  terjadi secara maksimal (gambar 10).
Gambar  9 .  Kekuatan  dan  regangan  bending  bahan komposit  sandwich  kayu  Damar  Laut Polyester serat gelas
Gambar  10. Tampilan  bentuk  kegagalan  specimen pengujian  bending  bahan  komposit  sandwich  kayu damar laut polyester serat gelas
Bagian  kulit  mengalami  pengelupasan  dari bagian  inti  (kayu)  yang  disebabkan  oleh  kekuatan sambungan  bagian interfece yang  lemah  karena ketidakmampuan  resin  ber  penetrasi  secara  lebih dalam kepermukaan kayu damar  laut  sehingga  resin tidak  menyerap  ke  dalam  permukaan  kayu  keras sebelum  mengalami  proses  pengeringan.  Pola kegagalan  specimen  uji  bending  ditunjukkan  oleh gambar 11.
Gambar  11. Permukaan  patahan  specimen komposit  sandwich  kayu  Damar  Laut polyester serat gelas. (foto camera digital 1:1)
Dampak  positif  dari  proses  sandwich  secara mekanik cukup baik sehingga kayu damar laut murni yang  sudah  kuat  untuk  berbagai  aplikasi  struktural menjadi  semakin  kuat.  Keuntungan  utama  lainnya yang  di  kehendaki  dari  proses  ini  adalah  dapat meningkatkan  sifat  fisik  kayu  damar  laut  melalui proteksi dari air sehingga memiliki umur pakai yang lebih  lama  sebagai  bahan  perahu  yang  selalu beroperasi  dalam  lingkungan  air,  daya  tahan  air menjadi salah satu fator utama, sedangkan specimen menjadi  semakin  kaku  yang  ditunjukkan  dengan penurunan  regangan  bending  walau  tidak  terjadi secara signifikan, hal ini menjadi salah satu dampak negative dari proses sandwich.
Kekuatan bending kayu Merbau dan peningkatannya  setelah  dilakukan  proses sandwich dengan polyester serat  gelas  akan  ditampilkan secara lebih rinci pada gambar 12.
Delaminasi Delaminasi Skin terkelupas Skin terkelupas
Gambar  12 .  Kekuatan  bending  dan  Regangan Bending
Komposit Sandwich Kayu Merbau Polyester serat gelas
Proses  sandwich  dengan polyester serat  gelas dapat meningkatkan kekuatan bending kayu Merbau sekitar  15  %,  dari  121.2  MPa  menjadi  139.7  MPa, sedangkan regangan bending menunjukkan penurunan  sebagaimana  terjadi  pada  kayu  jenis damar  laut.  Kayu  Merbau  dan  Damar  laut  adalah golongan  kayu  keras  yang  banyak  digunakan sebagai  bahan  baku  pembuatan  kapal  kecil  yang sudah  teruji  kekuatannya.  Peningkatan  kekuatan bending akibat proses sandwich menunjukkan gejala yang identic pada kisaran 15 %.
Faktor  penguatan  berasal  dari  kekuatan  rekat antara permukaan kayu dengan polyester serat gelas, yang  dipengaruhi  oleh  kemampuan  penetrasi  resin ke  dalam  permukaan  kayu.  Kayu  keras  diprediksi tidak  mampu  menyerap  resin  dengan  baik  sehingga rekatan interface antara  kayu  dan polyester serat gelas  berkurang.  Akibatnya,  lapisan  kulit  mudah terkelupas  (delaminasi)  ditunjukkan  gambar  13. Beban  bending  menyebabkan  bagian  permukaan bawah  dari  spesimen  mengalami  gaya  Tarik, sedangkan  bagian  atasnya  akan  mengalami  gaya kompresi/tekan  hingga  gagal/patah  pada  beban maksimum.
Gambar  13 ,  Tampilan  bentuk  kegagalan  specimen pengujian  bending  bahan  komposit  sandwich  kayu Merbau polyester serat gelas
Tampilan  detail  bagian  patahan  spesimen  uji bending  di  tunjukkan  oleh  gambar  14.  yang mengindikasikan  kualitas  kekuatan  rekatan  antara kayu (inti) dengan polyester serat gelas (kulit) tidak maksimal  sehingga  kekuatan  lentur  bahan  komposit
sandwich  kayu  merbau polyester serat  gelas  tidak maksimal. Pada saat spesimen mengalami kegagalan/patah, kayu sebagai inti ( core ) mengalami perpatahan  dengan  pola  yang  normal,  sedangkan kulit  (skin) polyester serat  gelas    tidak  patah,  tapi mengalami delaminasi (pengelupasan) dari permukaan  kayu  yang  mengindikasikan  kekuatan rekatnya tidak maksimal.
Gambar  14. Detail  Permukaan  patahan  specimen pengujian  bending  bahan  komposit  sandwich  kayu Merbau polyester serat  gelas.  (foto  camera  digital 1:1)
Persentase hardener yang  ditambahkan  ke dalam  resin polyester saat  proses  pencampuran diprediksi  berpengaruh  terhadap  kualitas  rekat karena  untuk  kayu  jenis  keras,  dibutuhkan  waktu penetrasi  resin  yang  lebih  lama  sehingga  waktu pengerasan  ( curing  time )  perlu  diatur  lebih  lama melalui persentase penggunaan hardener yang tepat.
4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan  bahwa  Kayu  lunak  jenis  Sengon  dan Damasui  serta  kayu  keras  jenis  Damar  laut  dan Merbau  dapat  ditingkatkan  kekuatan  lentur  melalui proses sandwich menggunakan  komposit polyester serat  gelas.  Peningkatan  kekuatan  lentur  kayu sengon mencapai 92 % setelah di- sandwich sehingga memenuhi  syarat  mekanik  dan  fisik  sebagai  bahan perahu Nelayan, sedangkan kayu keras jenis Merbau dan  Damar  laut  yang  telah  selama  ini  telah  dipakai secara  luas  sebagai  bahan  perahu  ukuran  besar, peningkatan kekuatan  lenturnya  mencapai 14%,  dan semakin  kaku  sehingga  meningkatkan  nilai  manfaat dari kayu tersebut untuk berbagai aplikasi keteknikan. Pola patahan ( fractography ) menunjukkan bahwa peningkatan kekuatan dipengaruhi  oleh  kualitas  sambungan  rekat  pada bagian interface antara core dan  skin  dengan  resin yang harus mampu berpenetrasi ke dalam permukaan  kayu  untuk  menghasilkan  sambungan yang kuat dan padu.

## Acknowledgement
Ucapan  Terima  Kasih  kepada  Politeknik  Negeri Lhokseumawe melalui unit P3M atas dukungan dana penelitian  terapan  sesuai  dengan  keputusan  direktur PNL  nomor  988  tahun  2019.    Terima  kasih  juga
Delaminasi
kepada  Jurusan  Teknik  Mesin  PNL  atas  dukungan fasilitas dan tempat pelaksanaan penelitian.

## Referensi
[1]  M. M. Ashby and D. R. H. Jones, Engineering Materials 1 . 2012.
[2]  A.  Azwar,  A.  S.  Ismy,  and  S.  Saifuddin, “Penguatan Kayu dan Plywood Melalui Proses Sandwich  dengan  Komposit  Polyester  Serat Gelas  Untuk  Bahan  Pembuatan  Perahu,” J.
POLIMESIN , vol. 14, no. 1, p. 14, Dec. 2016.
[3]  E.  Labans,  K.  Zudrags,  and  K.  Kalnins, “Structural  Performance  of  Wood  Based Sandwich  Panels  in  Four  Point  Bending,”  in Procedia  Engineering ,  2017,  vol.  172,  pp. 628–633.
[4]  A.  C.  Manalo,  T.  Aravinthan,  and  W. Karunasena, “Mechanical properties
characterization of the skin and core of a novel composite  sandwich  structure,” J.  Compos. Mater. , 2013.
[5]  BUREAU  VERITAS, Hull  in  Composite Materials  and  Plywood,  Material  Approval, Design  Principles,  Construction  and  Survey .
92571 Neuilly sur Seine Cedex – France, 2012, p. 78.
[6]  ASTM  C  1341-06,  “Standart  test  Methods  for Flexural Properties of Continous Fiber Reinforce Advance Ceramic,” ASTM International ,  ASTM  International, West Conshohocken, PA, 2006.